Minéralogie. 225 



Chlorure de manganèse. . . . 0,002117 



- — d'aluminium 0,000896 



4 Sel ammoniac 0,000075 



Bromure de magnésium . . . o,oo45o,5 



Sulfate de chaux., 0,000527 



Point de lilhine , de strontiane, ni d'iode. 



3°. Sulfate de baryte a? Auvergne-, par M. Barruel, préparateur 

 à la Faculté des sciences. 



Le sulfate de baryte d'Auvergne en cristaux isolés, contient 

 environ la 5o e . partie de son poids de sulfate de slrontiane. 



4°. Calcaire à chaux hydraulique employé au canal Erié (New- 

 York); par M. Seybert. {Transact. philosoph. ; 1825, Tom. 

 II, p. 22g. 



Cette pierre est grise , compacte , grenue , à grains fins et 

 terreux, sa pesanteur spécifique est de 2,705 ; elle contient : 



Acide carbonique o,5g555 



Chaux o,25ooo 



Magnésie 0,17855 



Silice 0,1 1766 



Alumine o,o2j55 



Peroxide de fer o,oi5oo 



Eau o,oi5oo 



0,99665 



5°. Fer météorique de Toluca, au Mexique ; par 31, P. Berthier. 



L'échantillon lui a été remis par 31. de Humboldt ; il était 

 très-pur, sans scories, gercé en tous sens, mais bien ductile et 

 fort tenace ; il s'est plié et contourné plusieurs fois sur lui- 

 même , avant de se rompre. ]1 contient 0,0862 de nickel, ou 

 environ un atome pour 12 atomes de fer; mais ou n'y a pas 

 trouvé la plus petite trace de cobalt, non plus que de chrome. 



Si l'expérience faisait reconnaître que les alliages de fer et 

 de nickel sont réellement supérieurs au fer pur par leur ducti- 

 lité et leur ténacité , il pourrait devenir utile de les préparer 

 artificiellement. 



